17 



I. If. III. 



Kieselerde 74,06 68,85 71,74 



Thonerde 14,66 18,75 14,78 



Eisenoxyd 2,56 3,35 3,08 



Kalkerde 1,38 1,18 0,46 



Magnesia 1,03 1,15 0,90 



Kali 3,00 3,22 3,80 



Wasser 3,74 3,63 3,52 



100,43 100,13 98,28 



Wie bereits angeführt, wird der Kahlen b er g er Thon 

 nach gehörigem Durchschlagen mit Stäben plastischer; viel- 

 leicht wird diese Eigenschaft durch ein theilweises Ab- 

 schlämmen Yon Kieselmehl noch erhöht werden. Die Ma- 

 gerkeit eines Thones *) hat ihren Grund in der mechanischen 

 Beimengung von Kieselerde als Sand in gröberen abgerun- 

 deten Körnern, oder als Kieselmehl in feinem Pulver. Wäh- 

 rend die runden Sandkörner den Zusammenhang des ge- 

 brannten Thones schwächen, so bildet das Kieselmehl, des- 

 sen Partikeln aus zarten, unregelmässigen Bruchstücken be- 

 stehen , mit dem Thone beim Brennen eine mehr oder we- 

 niger innig zusB,mmenhängende Masse. 



Selbst bei vorherrschendem Kieselmehl kann die ge- 

 brannte Masse eine bedeutende Festigkeit besitzen, deren 

 Schwindungsvermögen durch Einmengen von schon ge- 

 branntem Thon (Chamotte) entgegengewirkt werden kann. 

 Mit dem wachsenden Gehalte des Thones an Eisenoxyd, 

 Manganoxyd, kohlensaurer Kalkerde und Alkalien nimmt 

 dessen Feuerbeständigkeit ab. 



Sehr wün Sehens werth würde die Anwendung des Kah- 

 lenberger Thones zur Darstellung von feuerfesten Stei- 

 nen sein. Dieselben dürfen, in ihrer grössten Vollkommen- 

 heit, in der stärksten Glühhitze weder schmelzen noch ver- 

 glasen, und müssen einen plötzlichen Temperaturwechsel 

 vertragen , ohne Schaden zu nehmen , so dass sie in glü- 

 hendem Zustande in kaltes Wasser geworfen weder zer- 

 springen, noch bedeutendere Risse bekommen. Für die 

 meisten Zwecke ist indess die Unschmelzbarkeit das Haupt- 

 erforderniss für solche Steine, da sie unter den gewöhnlich 



3) Ebendaselbst 1854. Flft. 1. p. 31. 



